TCVN6882:2016

Tên ch ỉ tiêu Mức Phụ gia khoáng hoạt tính Phụ g i a đầy 1. Chỉ số hoạt t í nh cường độ với xi măng poóc lăng, %, không nh ỏ hơn - 7 ngày - 28 ngày 75 75 - 2. Thời gian k ế t thúc đông kết của vữa vôi - phụ gia khoáng, h, không muộn hơn 96 - 3. Độ bền nước của vữa v ô i - phụ gia khoáng Đạt yêu cầu - 4. Hàm tượng tạp chất bụi và sét 1) , %, không lớn hơn - 3,0 5. Hàm lượng kiềm hòa tan của phụ gia khoáng sau 28 ng à y, %, không lớn hơn 1.5 1) C hỉ ti ê u này không áp dụng đối với phụ gia khoáng dạng bột mịn. 6 Phương pháp thử 6.1 Lấy mẫu v à chuẩn bị mẫu th ử 6.1.1 Mẫu phụ gia khoáng được lấy theo lô, từ mỗi lô lấy không ít hơn 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy không ít hơn 2 kg. Sau khi gia công sơ bộ các mẫu , trộn đều và dùng phương pháp chia tư để lấy mẫu trung bình khoảng 10 kg. Mẫu trung b ì nh tiếp tục gia công đến c ỡ hạt nhỏ hơn 10 mm, sau đó sấy khô mẫu đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (105 ± 5) °C. 6.1.2 Lấy một phần ba mẫu được chuẩn bị theo 6.1.1 để xác định tạp chất bụi và sét. Phần còn lại được nghiền mịn đến độ mịn với phần còn lại trên sàng 0,045 mm từ 30% đến 35 %, xác định độ mịn theo TCVN 4030:2003. Bột mịn sau nghiền được chia làm hai phần b ằ ng nhau và bảo qu ả n cách ẩ m, một phần dùng thí nghiệm ki ể m tra các chỉ ti ê u còn lại theo yêu cầu của tiêu chu ẩ n n à y, phần c ò n lại giữ làm mẫu lưu. Thời gian lưu mẫu l à 3 tháng. 6.2 Xác định ch ỉ số hoạt tính cường độ với xi măng poóc lăng Ch ỉ số hoạt t í nh cường độ với xi măng poóc l ă ng tu ổ i 7 ngày hoặc 28 ngày ( I R ) l à t ỷ s ố giữa độ bền nén của mẫu xi măng poóc lăng pha 20 % phụ gia khoáng, tuổi 7 ngày hoặc 28 ng à y ( R B ) v à độ bền nén của mẫu xi măng poóc l ă ng nền (không pha phụ gia), tu ổ i 7 ngày hoặc 28 ngày ( R A ) tương ứng, t í nh bằng phần trăm (%), được xác định theo công thức sau: (1) M ẫ u xi măng poóc lăng nền th ỏ a mãn yêu cầu của TCVN 2682:2009. M ẫ u xi măng poóc lăng pha 20 % phụ gia khoáng được chuẩn bị bằng cách trộn đ ề u 20 % phụ gia khoáng đã nghiền mịn theo 6.1.2 với 80 % xi măng poóc lăng nền. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.3 Xác định thờ i gian kết thúc đông kết và độ bền nước của vữa vôi - phụ gia khoáng 6.3.1 Nguyên tắc Thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi - phụ gia khoáng được xác định bằng cách quan sát độ lún sâu của kim tiêu chu ẩ n vào vữa vôi - phụ gia khoáng đ ã xác định lượng nước tiêu chu ẩ n. Độ bền nước của vữa vôi - phụ gia khoáng được xác đ ị nh bằng cách quan sát độ l ú n khi ấn ngón tay lên mẫu vữa vôi - phụ gia khoáng sau (72 ± 1) h ngâm trong nước. 6.3.2 Dụng cụ thí nghiệm Phù hợp TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008). 6.3.3 Chuẩn bị mẫu 6.3.3.1 Phụ gia khoáng Lấy 2 kg phụ gia khoáng đã được chuẩn bị theo 6.1.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dùng vôi hydrat loại 1 theo TCVN 2231:2016. 6.3.3.3 Hỗn hợp vôi - phụ gia khoáng Trộn đều hỗn hợp gồm vôi và phụ gia khoáng theo tỷ lệ khối lượng 20/80, bảo quản hỗn hợp c ẩ n thận trong thùng kín. 6.3.4 Cách tiến hành 6.3.4.1 Xác định lượng nư ớ c tiêu chuẩn của vữa vôi - phụ gia khoáng theo TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008). 6.3.4.2 Xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi - phụ g i a khoáng Cân 800 g chính xác đến 0,01 g hỗn hợp vôi phụ gia, trộn với lượng nước tiêu chuẩn đã xác định rồi cho vào 2 khâu theo TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008) và để trong phòng dưỡng hộ 10 h. Sau 10 h lấy 1 khâu ra để xác đ ị nh thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi theo TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008), cứ sau 2 h xác định 1 lần. Thời gian kết thúc đông kết được tính từ lúc đ ổ nước vào mẫu trộn đến lúc kim Vika không lún xuống mặt m ẫ u. Trong quá trình theo dõi thời gian đông kết mẫu luôn đặt trong phòng dưỡng hộ. 6.3.4.3 Xác đ ị nh độ bền nước của vữa vôi phụ g i a khoáng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu sau (72 ± 1) h ngâm mẫu trong nước, mẫu giữ nguyên hình d áng, ấ n nhẹ ngón tay lên mặt m ẫ u không bị lún thì mẫu được coi là đạt độ bền nước. 6.4 Xác định hàm lượng tạp chất bụi v à sét 6.4.1 Nguyên tắc Tạp chất bụi và sét trong phụ gia khoáng được xác đ ị nh bằng cách lọc gạn để loại bỏ tạp chất bụi và sét có kh ả năng phân tán trong nước. 6.4.2 Thiết bị, dụng cụ 6.4.2.1 Cân kỹ thuật , có độ ch í nh xác đến 0,01 g; 6.4.2.2 Tủ s ấ y; 6.4.2.3 Th ù ng i nox h ì nh trụ có kính thước 150 mm x 300 mm (xem Hình 1); 6.4.2.4 Đũa thủy t i nh. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 1 - Sơ đồ thùng inox 6.4.3 Cách tiến hành Cân 1 kg, chính xác đến 0.01 g , mẫu (m 1 ) đã chuẩn bị theo 6.1.1. Đ ổ mẫu thử vào thùng inox rồi đổ nước s ạ ch v à o tới chiều cao khoảng 250 mm. Ngâm mẫu trong 2 h, cách 30 min khuấy đều một lần, cuối cùng khuấy mạnh một lần nữa rồi đ ể yên trong 2 min. Sau đó đổ nước đục ra, chỉ để lại trên mẫu lớp nước khoảng 30 mm. Đ ổ thêm nước sạch v à o bình đến mức như trên v à tiếp tục r ử a mẫu như vậy cho đến khi nước đổ ra không còn v ẩ n đục nữa. Sau khi rửa mẫu xong, s ấ y mẫu ở nhiệt độ (105 ± 5) °C đến khối lượng không đ ổ i, cân lượng mẫu khô còn lại (m 2 ). 6.4.4 Biểu thị kết quả Hàm lượng t ạ p chất bụi và sét ( S ), tính bằng phần trăm (%), được xác định theo công thức: (2) trong đó: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 m 2 là khối lượng mẫu khô còn lại sau khi rửa, t í nh bằng gam (g). 6.5 Xác định hàm lượng kiềm hòa tan của phụ gia khoáng 6.5.1 Nguyên tắc Khi kết hợp với vôi và nước, phụ gia khoáng thải ra một lượng kiềm nhất định. Dùng máy phân tích quang phổ ngọn lửa đ ể xác định ki ề m hòa tan sau 28 ngày. 6.5.2 Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 6.5.2.1 Calci hydroxide , hàm lượng Ca ( OH) ­2 trên 95 %. Calci hydroxide cần được bảo vệ tránh tiếp xúc với C O 2 , phần còn thừa sau khi th í nghiệm khô n g được sử dụng lại trong lần thí nghiệm sau; 6.5.2.2 Hydro chloride ( H C l ), pha loãng 1+3; 6.5.2.3 Dung dịch phenolphthalein 1 % trong cồn; 6.5.2.4 Nước cất; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.5.2.6 Bình chất dẻo có nắp, dung t í ch 25 mL; 6.5.2.7 Dao trộn mẫu; 6.5.2.8 Đũa thủy tinh; 6.5.2.9 Ống đong 100 mL; 6.5.2.10 Giấy lọc chảy trung bình; 6.5.2.11 Bình tia; 6.5.2.12 Bình định mức 500 mL; 6.5.2.13 Cốc thủy tinh 250 mL, có vạch định mức; 6.5.2.14 Phễu thủy tinh; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.5.2.16 Hộp bảo dư ỡ ng mẫ u có bộ phận ổn định nhiệt; 6.5.2.17 Máy ph â n tích quang phổ ngọn lửa; 6.5.2.18 Máy khuấy từ , tốc độ khuấy 1000 r/min. 6.5.3 Cách tiến hành Cân 5 g, ch í nh xác đến 0,0001 g mẫu phụ gia đã nghiền mịn theo 6.1.2 và 2 g calci hydroxide, chính xác đến 0,0001 g. Dùng dao trộn đều, sau đó cho hỗn h ợ p vào b ì nh chất dẻo dung tích 25 mL Thêm 10 mL nước cất, đậy nút kín và lắc đều đến khi mẫu đồng nhất. Bảo dưỡng mẫu ở nhiệt độ (38 ± 2) °C trong hộp bảo dưỡng mẫu có nắp đậy kín. Sau 28 ngày kể từ khi trộn nước, chuyển toàn bộ mẫu trong b ì nh chất dẻo vào c ố i s ứ dung tích 250 mL, tán nhỏ. Thêm khoảng 50 mL nước cất và nghiền mẫu thành dạng bùn nhuyễn. Chuyển toàn bộ hỗn h ợ p bùn nhuyễn và tráng sạch cối sứ bằng nước cất vào cốc thủy tinh dung tích 250 mL, thêm nước cất để dung tích bùn đạt khoảng 200 mL. Khuấy bùn liên tục bằng máy khuấy từ ở tốc độ 1000 r/min trong 1 h ở nhiệt độ phòng. Lọc hỗn hợp bùn bằng giấy lọc chảy trung bì nh và rửa cặn bằng nước cất (từ 8 đến 10 lần), cho dung dịch lọc vào bình định mức 500 mL. Thêm vào dung dịch lọc 1 hoặc 2 giọt chỉ thị phenolphtalein, trung h ò a dung dịch này bằng hydro chloride (HC l ) pha loãng 1+3 đến khi mất màu hồng, thêm dư 5 mL hydro chloride (HC l ) 1+3. Sau đó, thêm nước cất đến vạch mức, lắc đều. Nồng độ (C) dinatri oxide (Na 2 O ) và dikali oxide (K 2 O ) trong dung dịch nước lọc, tính bằng mg/mL, được xác định trên máy quang phổ ngọn l ử a theo TCVN 141:2008. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.5.4.1 Hàm lượng dinatri oxide (Na 2 O ) hoặc dikal i oxide (K 2 O ) được tính bằng phần trăm (%), theo công thức: Na 2 O hoặc K 2 O = (3) trong đó: C là nồng độ Na 2 O hoặc K 2 O trong dung dịch mẫu đem đo trên máy, tính bằng miligam trên mililít (mg/mL); V l à thể tích dung dịch mẫu của bình định mức đem đo trên máy, tính bằng mililít (mL); g là khối lượng mẫu l ấ y để phân tích, t í nh bằng miligam (mg). 6.5.4.2 Tổng hàm lượng kiềm hòa tan do phụ gia thải ra được t í nh b ằ ng Na 2 O tương đương (k ý hiệu l à Na 2 O tđ ), được tính bằng phần trăm (%) theo công thức: Na 2 O tđ = Na 2 O + 0,658 x K 2 O (4) trong đó: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nhất các thông tin sau: a) các thông tin cần thiết về mẫu th ử : người gửi mẫu, loại mẫu, ký hiệu mẫu, ngày g ử i mẫu; b) viện dẫn tiêu chu ẩ n này; c) kết quả thử nghiệm. 8 Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 8.1 Khối lượng mỗi lô hàng được thỏa thuận giữa b ê n mua và bên bán. 8.2 Phụ gia khoáng khi xuất xưởng phải có phiếu kiểm tra chất lượng kèm theo, trong đó ghi rõ: a) tên v à địa chỉ cơ sở sản xuất; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) số lô và giấy ch ứ ng nhận chất lượng; d) số hiệu tiêu chu ẩ n này. 8.3 Khi vận chuy ể n và bảo quản phụ gia, cần để riêng phụ gia khoáng theo từng loại và áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tránh nhiễm tạp chất có hại. Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 Yêu cầu kỹ thuật 6 Phương pháp thử 7 Báo cáo thử nghiệm 8 Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản